16 KARL TANGL. 



IL TMI. 

 1. Die magnetisclie Längenänderung. 



1. Mit dem im ersten Theile beschriebenen Apparat konnte 

 man unmittelbar Kräfteänderungen messen; will man mit dem- 

 selben die magnetische Längenänderung von Drähten bestimmen, 

 so muss man danach trachten, dass die Längenänderung eine 

 Gewichtsänderung bewirke. Das kann man mittels folgender 

 Einrichtung erreichen. An das untere Ende des öfters erwähnten 

 elastischen Drahtes wird der zu untersuchende Draht befestigt 

 (Fig. 1, EF), an diesem hängt ein Glascylinder H, der theilweise 

 in Quecksilber taucht; indem man den Glascylinder mehr oder 

 weniger in das Quecksilber taucht, kann man die Belastung des 

 zu untersuchenden Drahtes beliebig ändern. Wird nun der Draht 

 magnetisiert, so ändert sich seine Länge, nehmen wir an, er ver- 

 kürzt sich, dadurch hebt sich der Glascylinder etwas aus dem 

 Quecksilber heraus, die Belastung der Aufhängung wächst, also 

 ändert sich deren Gleichgewichtslage. Wird nun das Quecksilber- 

 niveau gehoben, so wird die Belastung wieder kleiner; wird das 

 Niveau so weit gehoben, dass die Bifilare in die frühere Gleich- 

 gewichtslage wieder zurückkehrt, dass also die Belastung wieder 

 die ursprüngliche wird, so ist das Steigen des Quecksilberniveaus, 

 gerechnet vom Zustande vor der Magnetisierung, gleich der Ver- 

 kürzung des Drahtes. 



Denn wenn die Belastung der Bifilare dieselbe ist wie vor 

 der Magnetisierung, so ist auch deren unteres Ende genau in 

 derselben Höhe wie früher; die Belastung des elastischen Drahtes 

 hat sich auch nicht geändert, sein unteres Ende ist also auch in 

 der ursprünglichen Höhe. Daraus folgt, dass wenn durch Hebung 

 des Quecksilberniveaus die Bifilare in die ursprüngliche Gleich- 

 gewichtslage zurückgekehrt ist, das obere Ende des magnetisier- 

 ten Drahtes in derselben Höhe sich befindet wie ursprünglich. 

 Durch die magnetische Contraction ist also nur das untere Ende 

 des magnetischen Drahtes gestiegen und zwar mit ebensoviel, als 

 man das Quecksilberniveau heben musste, damit die Bifilare in 

 die ursprüngliche Gleichgewichtslage zurückkehre. 



2. Die magnetische Längenänderung ist natürlich sehr klein; 



